326 
S |> eci fi »nh es Gewicht. Ganz reine und frische Bruchstücke dieses Minerals zeigten (bei 
15» R.) stets ein spec. Gew. von 4,35 oder ein wenig darüber. Alle Schwankungen dieses Werthes, 
welche ich bei einigen Beobachtungen fand , waren so gering, dass sie nur die dritte Dezimalstelle 
betrafen. 
Verhalten zum Lichte. Bei darauffallendcm Lichte zeiget der Gadolinit eine rein dunkel- 
schwarze Farbe. An den Kanten und in dünnen Splittern ist er graulich-grün durchscheinend, ohne 
eine Beimischung von Gelb. Durch seinen geringeren Grad von Opacität und durch die eben 
erwähnte Färbung, welche keinen Stich in’s Gelbe hat, lässt sich der Gadolinit bei aufmerksamer Ver- 
gleichung vom Orthit unterscheiden 5 am besten aber lässt sich zu dieser Unterscheidung die Farbe 
des gepulverten Minerals benutzen. Legt man eine kleine Menge Gadolinitpulver auf eine grössere 
Menge gepulverten Orthits, bedeckt beides mit glattem Papiere, und bringt, durch sanftes Streichen 
auf letzterem, eine glatte Oberfläche beider Pulver hervor, so erscheint, nach behutsamer Entfernung 
des Papieres, der Gadolinit als ein lichtgrauer Fleck inmitten des bedeutend dunkleren und zugleich 
fast bräunlich aussehenden Orthits. Wird Orthit sehr fein gerieben und davon eine kleine Quantität 
auf gröberes Pulver desselben Minerals gelegt, so erhält man durch die eben erwähnte Manipulation 
allerdings ebenfalls einen lichteren Fleck inmitten einer dunkleren Einfassung; der Abstand zwischen 
diesen beiden Farben-JXüancen ist aber bei weitem geringer als zwischen den ersteren, und kann nicht 
damit verwechselt werden. Unter dem Mikroskop erscheint das Pulver des Gadolinits mit derselben 
Farbe stark durchscheinend, welche dünne Splitter dem unbewaffneten Auge zeigen; nicht alle Theile 
des Pulvers geben sich hierbei als vollkommen homogen zu erkennen, sondern man bemerkt eine 
ähnliche Verunreinigung wie die, deren beim Ortint gedacht wurde. Dieselbe ist jedoch, im Verhalt- 
niss zur ganzen .Masse des Minerals, im Allgemeinen nur gering zu nennen, und kann wenigstens 
feinen bedeutenden hinlluss auf das Resultat der Analyse ausüben. Die Körnchen des gepulverten 
G.idnlinits depolarisircn das polarisirtc Liebt sehr deutlich. — -Der Glanz des Gadolinits ist stärker und 
ItrlZlcTc. 
mehr glasartig als der des Ortbits; auch ist das erstere Mineral weniger dazu geneigt als das 
durcli \ erwitterung einen Tlieil seines Glanzes cinzubüsscn. 
\ er hat ton zur Wärme. Der Gadolinit von Hittcröe zeigt sich in hohem Grade pyrogno- 
miseh. Erhitzt man, bei möglichst schnell steigeuder Temperatur, ein nicht zu kleines Stück desselben 
in einem l'iahntiegcl, dessen Deckel man nicht weiter offen stehen lässt, als nöthig ist um das Mineral 
deutlich beobachten zu können, so bemerkt man, beim Eintreten der Rothgliihhitze, eine sehr auffallende 
Lirhlcrecbeinung. An den Stellen nämlich, wo das Gadolinitstück den Platintiegcl berührt, und wo 
es also am stärksten erhitzt wird, sieht man plötzlich einen hellen Feuerstrom entstehen und sich mit 
ziemlich grosser Geschwindigkeit, zum Theil ruckweise, durch das ganze Stück fortpflanzen. Die 
Erscheinung hat viel Ähnlichkeit mit einer Verbrennung oder vielmehr mit einem Verglimmen. Dass 
1 icsclhc, wie ich schon früher vermuthete, keine blosse Licht-, sondern eine Licht- und Wärme-Ent- 
n i» zugbieli scy, hat II. Kose später bewiesen. Lässt man den glühenden Gadolinit, nach ein- 
j’ »»Iiutr I hiinomen, erkalten, so findet man ihn nun in mehreren seiner früheren Eigenschaften 
m rändcit, während sein absolutes Gewicht fast genau dasselbe geblieben ist *). Seine 
n ,f < dl« lEjnin geworden und seine ehemalige Opacität hat sieb in eine nicht unbedeutende 
unigeändei t; sein spec. Gew., welches vor dem Glühen 4,35 betrug, ist jetzt bis auf 4,63 
ffC 8 t ! C f n ’ ! ,n< :" Wh 8ei " VßrhaIlen zuSäuren ^t ein anderes geworden. Unter dem Mikroskop 
! H I ,n ' ent long einer starken (etwa 250 fachen) Vergrösserung, die Körnchen des pwlüh- 
sie' Z K I ' Ilncrals beinah farblos oder doch nur schwach gelblich grün gefärbt, während 
tU,C un ,c ff runc Färbung besassen; übrigens aber zeigen sie, so weit sich diess beobachten 
''j , d ° S a "(r'«endcte Stück vollkommen rein und unverwitfert, und wurde 
• getrocknet, so beträgt sein Glühverlust kaum über 0,2 — 0,3 Procent. 
cs vorher läugere Zeit bei 
